— 185 — 
vano nella letleratura sieno dovute semplicemente all'aver confuso con la nefelina 
la caliofilile, la natrodavyna, la davyna e la microsommite nelle quali, con diversa 
facilità, le dette sfaldature sono osservabili '). 
Splendore vitreo di solito molto pronunciato; colore variabile: comunemente la 
nefelina é incolora, o leggermente gialliccia o bianchiccia: in qualche caso è verdiccia 
ed allora il colore è dovuto a numerose inclusioni di pirosseno, come Monticelli 
(25) aveva riconosciuto già nel 1832. 
La doppia rifrazione è debole e negativa ; le anomalie ottiche non sono mai 
mollo pronunciate: una debolissima biassicità fu osservala, però, da Madelung 
(56) nel 1862. Degli indici di rifrazione esistono le seguenti determinazioni (ese- 
guite tulle con la luce del sodio): 
Des Cloizeaux (39) Wolff (61) Wadsworth (61) Zimànyi (72) 
(0 1.539 — 1.542 1.5416 1.5427 1.5424 
e 1.534 - 1.537 1.5376 1.5378 1.5375 
(0 — e 0.003 0.0040 0.0049 0.0049 
La nefelina del Monte Somma contiene spesso inclusioni vetrose e di soluzioni 
saline (con cristalli di Na CI) ed anche mica ed augite, talvolta in gran quantità 
(Mierisch (64)). lo ho osservalo inclusi nei cristalli di nefelina anche idocrasio 
bruno e granato nero e giallo bruno: in alcuni esemplari il granato è abbondante. 
Durezza appena inferiore a 6: peso spec. 3,2741 (Hauy), 2 560 (Mohs), 
(Scheerer) 3,25 a 3,2741 (Monlicelli e GoveUi): lutti questi valori sono er- 
rati, specialmente quelli di Haiiy e Monticelli e Covelli. Determinazioni esatte 
sono state eseguite da Haidinger (16) 2,592, Breithaupt (23) 2,633-2,637, 
Rammelsberg (53) 2,600-2,609, Morozevvicz (85) 2,64.1 valori diRammel-' 
sber sono da considerarsi decisamente come troppo bassi: alcune determinazioni 
da me eseguite mi portano a confermare i risultati di Breithaupt ediMoroze- 
wicz, anzi col metodo della sospensione in alcuni frammentini purissimi ho tro- 
valo 2,65. 
11 punto di fusione T, secondo Do e Iter (79) è 1095", la temperatura T, alla 
quale si ha liquido mobile è 1115". In seguito Doelter (81) ha trovalo da 1120'' 
a 1135». 
I I I 
Comp. chimica. R Al Si 0, . n R.AI.SijO,^ . (R = Na , K). Piccole quantità del me- 
talli alcalini sono sostituite da Ca e Mg '). 
') È vero che Mierisch (64) riferisce che al microscopio « quasi sempre » si osservano le 
tracce di una sfaldatura {1010|, ma aggiunge che non sono mai nitide, e che la nefelina si distingue 
dal sanidino, oltre che per altre proprietà, per la mancanza di una netta sfaldatura. Ed io stesso, 
esaminando delle sezioni di sanidiniti ricche in nefelina ho potuto persuadermi della grande im- 
perfezione delle fessure di sfaldatura di questo minerale, ben diverse da quelle che si osservano 
quando esistono clivaggi anche soltanto abbastanza imperfetti. 
*) Per le ragioni che fanno preferire questa formula a quelle proposte da Morozewicz (86) 
si consulti il mio Contributo allo studio dei silicati idrati (Atti E.. Accad. delle Scienze Fis. e Mat. di 
Napoli, 1908, XIV, N. 1, pag. 62-53). La dimostrazione ora fatta che la caliofilite K Al Si 0^ è cri- 
stallograficamente vicinissima alla nefelina toglie ogni base a Morozewicz che voleva in quest'ul- 
Ktti—VoI. XI V — i^erie 2« — N . 6. 24 
